( i5a8 ) 



5 grammes de galne trs-riches en argent du filon de Saint-Santin (Cantal) , 

 prs d'Aurillac, renfermant de l'or et toutes sortes de gemmes, avec 



6 grammes de sulfate de cuivre cristallis et 5o grammes d'eau; au bout de 

 quinze jours, en ayant l'attention d'agiter frquemment le mlange dans lajour- 

 ne , tout le sulfure de plomb tait dcompos. Je sparai le sulfate de plomb 

 avec une solution sature de chlorure de sodium et le sulfure de cuivre par le 

 lavage. Le rsidu tait compos de petits fragments de gangue, de pyrites, de 

 petits cristaux de fer titane, de petites topazes, de pridots, de trs-petites 

 paillettes et ppites d'or et d'argent, ce dernier n'ayant pas t sensiblement 

 attaqu. On voit, par ce l'sultat, que le sulfure de plomba peu prs seul avait 

 disparu. On conoit combien la mthode d'exprimentation que je viens 

 d'exposer est avantageuse quand il s'agit de connatre la constitution physique 

 d'une galne, c'est--dire l'tat dans lequel se trouvent les substances mtal- 

 liques ou autres qui sont attaques par les acides dans les analyses ordi- 

 naires. 



Voici les rsultats que j'ai obtenus dans deux oprations, en employant 

 le sel marin concurremment avec le sulfate de cuivre. 



On a mis dans un bocal 3oo grammes d'une solution sature de sulfate de 

 cuivre , 5 grammes de chlorure de sodium et 2 5 grammes de schlik lav de la 

 galne de Saint-Santin; on a remu frquemment pendant seize jours, aprs 

 quoi on a dcant, puis trait avec la solution sature de chlorure de sodium 

 pour enlever le sulfate de plomb form. La solution obtenue, traite dans 

 l'appareil lectrochimique, a fourni i4 grammes de plomb en ponge, qui 

 la fonte n'a donn que lo grammes de plomb , renfermant oS'^,oi i d'argent, 

 parce qu il y a eu perte de plomb. Le rsidu, qui renfermait le sulfure de 

 cuivre, pesait i8 grammes, charbon du filtre compris. 



Les i8 grammes de rsidu ont donn l'essai un bonton de retour pesant 

 oS'^,0'77. 100 grammes de minerai auraient donc laiss dans les rsidus o8'',3o8 

 d'argent. Or, si l'on et trait 100 grammes de ce minerai, on aurait eu : . 



Plomb en ponge 56 grammes. 



Plomb fondu ^o grammes. 



Argent du plomb o"',o44 | 



Argent des rsidus o'"',3o8 J ' 



La prsence du sel marin dans la dissolution est donc cause que le septime 

 de l'argent contenu dans la galne a t chlorur. II est facile de concevoir pour 

 quel motif la chlornration n'a pas t complte. T/argent se trouvant dans le 

 minerai l'tat de paillettes, ou de trs-petites ppites, n'a t attaqu que 



